Einzelne Mineralien, 



-161- 



Dolomit und A n k e r i t. Kaum ein zweites Mineral von so 

 wechselnder Zusammensetzung selbst am gleichen Fundort ; Zonarbau mit 

 Einschlüssen. Zonarbau auch nachweisbar durch verschiedene Brechungs* 

 exponenten (Dolomit von Tharand, Tharandit). Dolomit vom Binnental. 

 Fizeau's Messungen s. o. ; aber die Zusammensetzung entspricht nicht den 

 Stücken, die sicher von Traversella stammen, sondern eher Material, das 

 Verf. vom Binnental untersuchte. Anal.: CaC0 3 = 54,21, MgC0 3 = 44,41. 

 FeC0 3 = 0,91, MnC0 3 = 0,55; S. = 100,55. G. = 2,883, co = 1,68174, 

 s = 1,50256. Trotzdem die Analysen von Sart. v. Waltershausen und 

 diejenigen des körnigen Dolomits kein Eisen angeben , findet es sich in 

 beachtenswerten Mengen in großen Kristallen, die Verf. untersuchte. An 



3 Kristallen fand Verf.: Fe CO, = 0,95, 0,92, 0,85 und je etwas Mn; es 

 sind co = 1,6810, 1,6808, 1,6800; c = 1,5022, 1,5021, 1,5014; G. = 2,869, 

 2,868, 2,865. Kristalle, die der theoretischen Zusammensetzung entsprechen 

 von Gebroulaz (von Sella untersucht) sind zu klein zu Messungen. Desgl. 

 von Haider enia (Basses-Pyr.), w = 1,6820, 8 = 1,5025; nach Arsandaux 

 ist die Zusammensetzung dem von Damour analysierten und von Fizeau 

 gemessenen verwandt; CaC0 8 = 54,20, MgCO a == 43,68, FeC0 3 = 1,39, 

 MnC0 3 = 0,96. Verf. berechnet co = 1,6844, e = 1,5025. Desgl. von 

 Saint-Pandelon (Landes). Vorkommen in Schiefer, gute Spaltungs- 

 rhomboeder co = 1,6825, e = 1,5039. Desgl. von Basteiines (Landes), 

 weniger gute Kristalle als die vorigen; Mittel aus mehreren Messungen an 



4 Kristallen co = 1,6829, f = 1,5040. Anal, von de Gramont FeC0 8 = 1,5 %, 

 MnC0 3 = 0,92 %, G. = 2,867. Desgl. von Biskra (Algerien). Hutchinson 

 fand co = 1,6813, s = 1,5022; Zusammensetzung: CaC0 3 = 53,80, 

 MgC0 3 = 45,00, FeC0 3 = 1,208. Verf. berechnet co = 1,6834, a = 1,5017. 

 Desgl. von Djebel-Chettaba (Constantine). Kristalle schwarz gefärbt 

 durch gleichmäßig verteiltes Pigment; Formen {0001} . (4041) ; co = 1,6820. 

 1,6825; e = 1,5035, 1,5037 deuten einen etwas eisenhaltigen Dolomit an. 

 G. = 2,85, infolge von Einschlüssen selbst 2.82. Desgl. von Djelfa 

 (Algerien). Große Kristalle, die gute Spaltrhomboeder geben ; es ist etwa 

 co = 1,6848, s = 1,5052; Anal, nach Arsandaux: CaC0 3 = 53,57, 

 MgC0 3 = 41,16, Fe CO, = 4,35, MnC0 3 = 0,96, G. = 2,889—2,901. 

 Verf. berechnet co = 1,6891, e = 1,5059. Desgl. von Teruel. Schwarze 

 Kristalle der Form {4041} . {0001} , ähnlich denen von Hall; Vorkommen 

 in gipsführenden Mergeln ; Farbstoff ungleichmäßig verteilt, so daß u. d. M. 

 Zonarstruktur ; die Messungen weichen untereinander ab; co = 1,6870, 

 1,6875, 1,6882; s = 1,5075, 1,5079, 1,5083; Anal, von Kammelsberg (I). 

 A. Brun (II), Eisenhuth (III), Verf. (IV) siehe p. 162. 



Verf. berechnet an Stelle des zu zweit genannten Wertes co = 1,690, 

 f = 1,507. 



Kleine Mengen S0 4 , die Verf. stets in sehr reinen Kristallen fand, 

 sind zum Teil auf Einschluß von Gangart zurückzuführen; aber anderer- 

 seits deuten einige Anzeichen auch darauf hin, daß das CaS0 4 in Form 

 einer festen Lösung im Dolomit sei oder vielmehr einen Mischkristall mit 

 ihm bilde. Verf. hat gezeigt, daß ein Kristall während der Kristalli- 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1922. Bd. I. 1 



